506 TOITS PLATS EN ARGILE , 
3/4 de pouce. Sur les terrasses où l’on marche beaucoup, on 
peut la porter jusqu'à 1 pouce ; mais il ne faut jamais lui 
donner une plus grande épaisseur. On doit commencer par 
les bords du toit en l’élevant vers le faite. Il faut l'appliquer 
aussi rapidement que possible , afin de profiter d'un beau 
temps. À fur et à mesure que l’on avance, on mouille les 
lattes et on jette la pâte avec la truelle , afin qu’elle s'attache 
bien aux lattes et pénètre entr’elles. On l’égalise ensuite avec 
la taloche. Pour conserver partout une épaisseur égale, on 
peut avoir une règle que l’ouvrier fait marcher devant lui ; 
mais il ne faut jamais l'appliquer contre l’argile : ces reprises 
y occasioneraient des fissures. A chaque reprise, il faut bien 
mouiller le bord de l'argile déjà appliquée. Il faut clouer des 
lattes sur les bois qui doivent être recouverts ; les murailles et 
les cheminées contre lesquelles l'argile sera appliquée doi- 
vent être grattées et mouillées. Si un desséchement trop ra- 
pide produit des fentes, on arrose à la grille, ou bien on in- 
troduit dans les fentes de l'argile délayée. Les grandes cre- 
vasses doivent être agrandies par arrachement, mouillées et 
bouchées avec de la pâte. 
Cette première couche est sèche en 24 heures par un bon 
temps. On le reconnait, parce que la pression du pouce ou 
d'un bâton ne la fait pas céder ; on ne peut en arracher le 
tan : lorsqu'on y jette du goudron , il est absorbé à l'instant. 
Lorsqu'on est assuré d’une dessication parfaite ( et cette 
condition estessentielle), on procède au goudronage. Le gou- 
dron doit être bien liquide et bouillant. En commencant par 
le faite, on le verse avec de petits pots et on l'étend au pin- 
ceau jusqu’à ce que l'argile n'en absorbe plus. Lorsque cette 
première couche est refroidie et un peu séchée , on en 
donne une seconde avec du goudron dans lequel on a fait 
dissoudre de la résine ou de la poix 1/10 ou 1/6 du poids. 
Cette dernière couche ne doit pas être étendue trop chaude; 
